生産と技術

第66巻 第１号（2014）

鉄鋼スラグ製品の開発と製造
當 房 博 幸企業リポート＊Development and Production of Iron and Steel Slag Products
Key Words：slag, cement, concrete aggregate

1．はじめに鉄鋼製品を製造する際に必然的に発生する副産物である鉄鋼スラグを，鉄鋼会社では有用な材料に加工して販売している。鉄鋼スラグには，高炉で鉄鉱石を還元して鉄を作る製銑工程で発生する高炉スラグ，転炉または電気炉で鉄を精錬して鋼を作る製鋼工程で発生する製鋼スラグがある。日本国内で製造される鉄鋼スラグ製品の年間販売量は，約 4 千万 tの膨大な量になる 1)。国内で工業的に製造された材料の 2012 年度の生産量を図 1 に示す 2)。鉄鋼スラ

図 1 工業的に製造された材料の年間生産量比較 1, 2）

グ製品の年間生産量は，砕石，粗鋼，セメントの次に多く，ほぼガソリンと同じ量である。これだけのに冷却しガラス質の細粒にする水砕がある。破砕・量の材料を無駄にするわけにはいかない。スラグと粒度調整工程では，用途に応じて要求される粒度分

いうと廃棄物を想像される方もいると思うが，その布範囲内になるよう調整する。破砕 ･ 粒度調整後に印象を改めていただくためにも，ここではスラグがエージングする場合もある。最後に，製品品質を検製品であり，用途やニーズに応じて作り込みをして査後，出荷する。

いることを説明する。

セメント，コンクリート用骨材，路盤材等，主要な用途については，JIS 規格が制定されている。

2.．鉄鋼スラグ製品の製造工程
図 2 に鉄鋼スラグ製品の製造工程を示す 3)。高炉

3．鉄鋼スラグ製品の製造

および転炉では，基本的には溶銑，溶鋼の成分，温JIS 規格を満足するだけでは，実際に使用するユ度の調整を優先して操業しているが，スラグ製品のーザーのニーズに合致しない。本稿では，鉄鋼スラ用途によっては必要なスラグ成分の調整を行ってい

グ製品の製造方法の例として，JFE スチール（株）

る。次に冷却・凝固工程では，ゆっくり冷やし結晶で製造しているスラグ製品，開発したスラグ製品の質の塊状に凝固する徐冷と，水で吹き飛ばして急速製造方法を説明する。

＊

3.1 高炉スラグ微粉末と高炉セメント

Hiroyuki TOBO
1964年3月生
大阪大学工学部冶金工学科卒業（1988年）
現在、JFEスチール株式会社 スチール研究所 スラグ・耐火物研究部 主任研究員 大阪大学大学院工学研究科マテリ
アル生産科学専攻 博士後期課程在学中
スラグ製品開発
TEL：043-262-2890
FAX：043-262-2858
E-mail：h-tobo@jfe-steel.co.jp

高炉スラグはセメント向けに最も多量に利用され，国内，輸出合わせて年間 17.9 百万 t 販売されている。
高炉セメントは，普通ポルトランドセメントと高炉水砕スラグを微粉砕した高炉スラグ微粉末を混合して製造される。高炉セメントに混合できる水砕スラグの品質は厳格に規定されている。成分は塩基度で規定され，粉末度はブレーン値（比表面積）で規定− 50 −

生産と技術第66巻第１号（2014）

図 2 鉄鋼スラグ製品の製造フロー 3）

されている。
JFE スチール（株）では，セメント塩基度 B3 または MnO，TiO2 を含んだ塩基度 Bm で管理しており，ユーザーであるセメントメーカー毎に塩基度の範囲が定められている。
B3 ＝(CaO+MgO+Al2O3)/SiO2･ ･ ･(1)Bm ＝(CaO+MgO+Al2O3)/SiO2 − 0.13 ･TiO2 − MnO･ ･ ･(2)
日本国内向けは塩基度が高めで，海外向けは塩基度が低めに設定されている。高炉セメントは普通ポルトランドセメントに比べゆっくりと水和反応が生じ，強度も徐々に増加する特徴があり，塩基度が高いほど初期強度が高くなる。東南アジア等の気温の高い地域では，水和反応が早く塩基度による初期強度の差はなくなり，塩基度が低めの方が適している。
図 3 にセメント用水砕スラグ，微粉末の製造フロ
図3ーを示す。塩基度は，焼結鉱製造工程でドロマイト

セメント用および細骨材用水砕スラグの製造フローや石灰石の配合量によって調整する。高炉で溶融後，排出された溶融スラグを，大量の水で吹き飛ばして3.2急冷し，ガラス化する。できた水砕スラグは，成分

高炉スラグ細骨材

高炉水砕スラグは，コンクリート用細骨材，いわを分析し，塩基度毎にクラス分けする。ミルで水砕ゆる砂にも利用される。細骨材は高炉水砕スラグのスラグを微粉砕する際，高塩基度品と低塩基度品を2 番目に多い用途で，国内で年間 1.7 百万 t 販売さ混合粉砕し，一定の塩基度の高炉スラグ微粉末を製れている。細骨材用の水砕スラグには，セメント用造している。とは異なり，密度が高く硬質なものが求められる。
− 51 −

生産と技術第66巻第１号（2014）

さらに，利用される地方によって必要とされる粒度する工場，工程毎に成分や粒度分布が異なる。固化分布が異なる。

体の強度を確保するため，用いるスラグに応じて製関東地方では細粒の砂が産出されるが，コンクリ鋼スラグ，高炉スラグ微粉末他の配合を調整して製ート用細骨材とするためには粗粒の砂を混合して粒造している。水和固化体のアルカリ成分の溶出性は，度分布を調整する必要がある。セメント用水砕スラ

普通ポルトランドセメントを使用したコンクリート

グは，内部に気孔があり密度が小さく，強度が小さよりも小さい。そのため，海域で使用した場合，コい。気孔を減少させて密度を大きくするには，水砕ンクリートよりも生物付着性が優れるという特徴が前のスラグ温度を低下させることが有効である。粗あり，港湾工事用の石材やブロックとして利用され粒の水砕スラグを製造するには，水砕する際の冷却ている。

水流速を低下させるとよい。この 2 つの条件を満足させるため，図 3 のように JFE スチール（株）東日本製鉄所千葉地区では細骨材用の専用水砕設備を設け，セメント用と細骨材用を作り分けている 4)。
3.3

鉄鋼スラグ水和固化体

JFE スチール（株）では，製鋼スラグおよび高炉スラグ微粉末を主原料とした鉄鋼スラグ水和固化体を開発し，製造している 5)。鉄鋼スラグ水和固化体の配合例を図 4 に示す。鉄鋼スラグ水和固化体は，製鋼スラグを砂や砂利の代替に，高炉スラグ微粉末を結合材とし，通常のコンクリートと同様に，練り

図5

フロンティアロック ®

混ぜ，打ち込み，養生して製造する。製鋼スラグから溶け出す Ca イオンのアルカリ刺激が，高炉スラグ微粉末の潜在水硬性を引き出し，水和反応により3.4

高品質な高炉スラグ粗骨材

現在，JFE スチール（株）では高品質の高炉スラ固化する。
練り混ぜ後は，生コンクリートと同様に扱え，型グ粗骨材を開発している。高炉徐冷スラグは，コン枠でコンクリートブロック同様に成形したものや，クリート用粗骨材，いわゆる砂利として利用される。

図 5 の固まった後に破砕して岩石状にするフロンティアロック® を製造している。製鋼スラグは，発生しかし，高炉徐冷スラグは多孔質であるため，吸水率が高く，その値の変動が大きい。天然石と特性が異なることから，国内の高炉スラグ粗骨材の年間販売量は 269 千 t と少ない。JFE スチール（株）では，高炉スラグの気孔を低減する図 6 の高炉スラグ連続凝固プロセス PACSS ® を開発した。鋳鋼製鋳型上でスラグの厚みを薄くして凝固すると，図 7-a) の

図 4 鉄鋼スラグ水和固化体の配合例

図 6 高炉スラグ連続凝固プロセス PACSS®
− 52 −

生産と技術第66巻第１号（2014）

緻密な板状スラグが得られる 6)。これを破砕するとする際に発生する副産物であるが，利用用途，ユー

図 7-b) の粗骨材が製造できる。図 7-c) の通常の高ザーの要求品質に応じて加工，管理して製造してい炉徐冷スラグの吸水率は 3 〜 4％であるが，PACSS ® で製造した粗骨材の吸水率は，天然骨材る工業製品である。鉄鋼スラグ製品が社会を支える材料として，より役立つ様，今後も開発を進めていと同様 1％以下である。

きたい。
鉄鋼スラグ製品に興味をもたれた方は，鉄鋼スラグ協会のホームページ，または JFE スチール（株）のホームページのスラグ製品のページをご覧いただ
けると幸いです。
参考文献
1) 鉄鋼スラグ統計年報（平成 24 年度実績）：鉄鋼スラグ協会 HP
2) 平成 24 年度生産動態統計調査：経済産業省 HP
3) 環境資材

鉄鋼スラグ：鉄鋼スラグ協会編

4) 當房博幸，渡辺圭児，桑山道弘，後藤滋明，後藤弘樹，田中敏宏： 鉄と鋼，投稿中

図 7 開発した低吸水率粗骨材の外観

5) 松永久宏，小菊史男，高木正人，谷敷多穂：コンクリート工学，41(2003), No.4, 47
6) 當房博幸，宮本陽子，渡辺圭児，桑山道弘，小4．おわりに以上のように，鉄鋼スラグ製品は鉄鋼製品を製造− 53 −

澤達也，田中敏宏： 鉄と鋼，99(2013), 532